620 
MINÉRALOGIE UE LA FRANCE 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle à (010). La 
bissectrice aiguë /Zp (ait un angle de 78 
avec /i* (100) dans l’angle obtus ph^ (001)(010). 
Dispersion des axes faible, avec dispersion 
inclinée. 
ng = 1,635 Ml et Lx (Cziklowa) (Na) ; 
nm= 1,633; 
np = 1,621 ; 
ng — np = 0,014. 
2 E >= 23“ environ ; 2 V = 40" environ. 
Composition chimUpie. La composition théo- 
rique de la wollastonite est donnée en a] ; 
h) Analyse de la wollastonite de la mine des Argentières (Lx). 
a) h) 
51,75 51,42 
48,25 47,88 
» 0,25 
» 0,50 
100,00 100,05 
Essais pyrognostiques. Fusible au chalumeau, cristallise par refroi- 
dissement. Attaquée par les acides en faisant gelée. 
Altérations. La wollastonite est fréquemment plus ou moins trans- 
formée eu calcite. 
Diagnostic . La wollastonite fibreuse ou fibrolamellaire se distingue 
de la trémolite par ses clivages et sa facile attaque par les acides. Les 
propriétés optiques sont très caractéristiques : allongement habituel 
suivant ph^ (001) (100) transversal au plan des axes optiques ; extinc- 
tion longitudinale, dans la zone d’allongement de signe variable; biré- 
fringence et écartement des axes faibles. 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
La wollastonite se rencontre dans divers modes de gisements. Je 1 <'*' 
observée dans les suivants : 
1" Dans les calcaires sédimentaires métamorphisés au contact des 
roches éruptives; 
2“ Dans les enclaves calcaires de roches volcaniques; 
3“ Dans les gneiss à pyroxène. 
SiOL 
G,! O. 
MgO. 
FeO. 
Plan dcB axes optiques 
parallèle à (010). 
